— 88 — 



als auch mit schicfvvlnkelfger Verwachsung , wie bei dem Staurolith, 

 vor. — Nach den Flächen E (i\I bei Phillips) lässt sich das Schilfglas- 

 erz ziemlich leicht und vollkomrnen spalten. Der von Bkeithaüpt an- 

 gegebene basische BIätterdurchg;ang; wurde von Hausmann nicht bemerkt. 



In Krystallen zeigt das Schilfgiaserz theils einen muscheligen, 

 theils einen unebenen ßi uch •, derbe Massen haben nur den letzteren. 

 — Das spezifische Gewicht eines Krystalls wurde bei der Temperatur 

 des Wassers von 23^ C. = 6,194 gefunden. Die Härte ist nach der 

 von MoHS angenommenen Scala rrz 2 . . . 2,5. Das Erz ist wenig 

 spröde; undurchsichtig: von einer Farbe, die zwischen Stahl- und 

 schwärzlich Blei-grau das Mittel hält, stahlgrau anlaufend; metallisch 

 glänzend, auf den Krystallflüchen von verschiedenen Graden der Stärke 

 nach ihrer verschiedenen Glätte ; auf den gestreiften Flächen zuweilen 

 mit einem Schiller ; auf dem muscheligen Bruch von stärkerem Glanz 

 als auf dem unebeuen; der Strich nicht merklich verändert. Vor dem 

 Löthrohre auf der Kohle entwickelt das Schilfglaserz Schwefelgeruch, 

 setzt Antimonoxyd - und Bleioxyd - Beschlag ab und hinterlässt ein Sil- 

 berkorn , welches mit Borax behandelt zuweilen eine Kupferreaktion 

 wahrnehmen lässt. 



Die Analyse dieses Minerals, weiches sich durch das Verhalten vor 

 dem Löthrohre und durch eine vorläufige nähere Untersuchung als ein 

 Doppel-Sulfantimonit von Silber und Blei zu erkennen gab, veranlasste 

 Wöhler'n zunächst einige Versuche über das Verhalten solcher Verbin- 

 dungen in Wasserstoffgas, bei Glühhitze anzustellen, um wo möglich 

 eine einfachere Bestin)mungs- Methode des Schwefels darauf gründen 

 zu können. (Wir müssen, was diese Versuche betriflft, auf die Original. 

 Abhandlung verweisen.) Die Resultate von drei mit Schilfglaserz ange- 

 stellten Analysen sind : 





I. 



II. 



HI. 



Silber . 



23,76 . 



. 22,18 . 



22,85 



Blei . . 



30,08 . 



, 30,00 . 



31,74 



Antimon . 



27,05 



. 27,72 





Schwefel, 



18,71 



. 18,77 





Eisen . . 



>} 



0,11 





Kupfer . 



)j 



1,22 





99.60 . 100,00 

 und die wahrscheinlichste Zusammensetzungsformcl, welche sich hieraus 

 ableiten lässt, wäre 



(^Ag3 Sb + 2 Pb» Sb} + (ig- Sb + Pb Sb} 



Das Schilfglaserz ist hiernach eine Verbindung von mehreren Sulph- 

 antimoniten von Silber und Blei in verschiedenen Graden der Sättigung. 

 Diese Formel scheint um so mehr der wahre Ausdruck der Zusammen- 

 sctzungs- Weise zu seyn , als sie mit Ausnahme von 2AgS -f- Sb-S , 

 lauter bekannte, als Mineralien vorkommende Verbindungen enthalten 



